Suitability of a Quebec group shale for vitrified structural clay products
Authors: Bell K E 
Published: March 2021

La National Sewer Pipe Limited, par l'intermédiaire de sa filiale, la Montréal Terra Cotta Limited, a l'intention d'exploiter un dépôt de schistes argileux situé près de St-Apollinaire (Québec) pour fabriquer des conduits de
cheminée et des tuyaux d'égout en argile vitrifiée à leur usine de Deschaillons. Sur un affleurement, on a choisi quatre échantillons d'apparence différente afin de les étudier. Deux de ces échantillons, l'un de schiste argileux rouge et l'autre rouge et noir,
ont très bien réagit à la cuisson et possèdent d'excellentes propriétés une fois cuits, cependant ils ont fait preuve d'un minimum de plasticité, et de résistances à sec peu élevées. Un échantillon de schist argileux noir et dur n'a pas
démontré de propriétés plastiques satisfaisantes et sa réaction est trop mauvaise en contact direct avec la flamme pour permettre la fabrication de produits vitrifiés ce qui est probablement dû à une haute teneur en charbon: ce genre de schiste argileux ne
représente qu'une infime partie du dépôt et la dilution devrait rendre ses effets négatifs insignifiants. Un schiste argileux gris, adjacent au dépôt principal a montré des propriétés plastiques insatisfaisantes et une réaction à la cuisson
également insatisfaisante; il est recommandé d'éviter ce matériau en utilisant des méthodes sélectives d'exploitation. Des additions d'argile plastique provenant de l'exploitation existante de Deschaillons ont amélioré d'un façon marquée les
propriétés plastiques et la résistance à sec du schiste argileux rouge qui constitue la principale partie du dépôt. Le mélange optimal qui a fait preuve d'un bon extrudage et d'une réaction normale au séchage, contient probablement de 20 à 25
pourcent d'argile. Les coefficients de rupture sont considérés suffisants pour permettre la manipulation sans danger de produits volumineux comme les conduits de cheminée et les tuyaux d'égout en argile vitrifiée. Même si la gamme de cuisson des produits suffisamment
denses a dû être légèrement rétrécie, elle demeure de plus de 100 ° F, ce qui est plus que suffisant pour permettre un contrôle adéquat du procédé. Pour évaluer l'uniformité du dépôt, on a prélevé des carottes dans
deux trous de 50 pieds de profondeur près des extrimités opposées de l'emplacement proposé de l'exploitation. Comme les carottes n'ont pas fait voir de discontinuités naturelles évidentes, elles ont été divisées à tous les 10 pieds d'accroissement de
la profondeur afin de leur faire subir des essais. Même si le DTA a indiqué des différences mineures dans la teneur en minéraux de l'argile des différents trous, elles n'ont pas eu d'effets apparents sur la nature réfractaire ou sur les propriétés après
cuisson des échantillons soumis à l'extrusion, qui étaient remarquablement semblables. Pour chacun des trous, les courbes du DTA ont indiqué peu de changement suivant la profondeur. Cependant, à mesure que la profondeur augmentait on a remarqué une augmentation de la
dureté et une diminution de la plasticité. Ces dernières differences seront probablement sans importance dans les mélanges avec l'argile plastique. Il faut répéter que le changement dans la nature réfractaire et les propriétés après cuisson des
échantillons varient remarquablement peu selon la profondeur.